Einzelne Mineralien. 



-9- 



steinen selbst angehören und, soweit sekundär, von ged. Wismut oder von 

 Wismutglanz abstammen. Ged. Wismut bildet in einem Vorkommen 

 am Berge Bity bis 3 cm große spätige Massen, ist aber oberflächlich oder 

 auch ganz in Carbonat (Bismutit) verwandelt. Wismutglanz erscheint 

 in den Beryllpegmatiten von Ampangabe in Kristallen bis zu 10 : 4 cm 

 mit den Formen (100) . (010) und zuweilen (110), ebenfalls mehr oder weniger 

 pseudomorphosiert durch Carbonat (Aggregat kolloider und stark doppel- 

 brechender, optisch zweiachsiger Teilchen), zuweilen mit Pucherit und 

 großen Kristallen von Pyrit. O. Mügge. 



Richard Lorenz , A. Jabs und W. Eitel : Beiträge zur 

 Theorie der Aluminiumdarstellung. (Zeitschr. f. anorgan. Chemie. 

 83. p. 39-50. 1913.) 



Zunächst wurde das binäre System Kryolith — Aluminiumoxyd unter- 

 sucht und hierzu reiner natürlicher Kryolith und reines Aluminiumoxyd 

 benutzt. 



Vom Schmelzpunkt des reinen Kryoliths, der im Mittel aus 10 Be- 

 stimmungen zu 999° festgestellt wurde , fortschreitend, bemerkt man mit 

 steigendem Gehalt an Aluminiumoxyd ein Sinken der Schmelzpunkte bis 

 zu einem bei 32 — 33 % Tonerde liegenden Minimum , alsdann ein erst 

 langsames, dann sehr rasches Ansteigen der Schmelztemperaturen bis zu 

 der des reinen Aluminiumoxyds (über 2000°). Das für die Aluminium- 

 gewinnung so wichtige Gebiet der Mischkristalle von Kryolith und Alu- 

 miniumoxyd konnte bis zu einem Gehalt von 20 % Al 2 3 verfolgt werden. 

 Das eutektische Gemisch schmilzt bei 937—938°. Die Resultate der Unter- 

 suchung sind in zwei Tabellen zusammengestellt und graphisch wieder- 

 gegeben. Besondere Schwierigkeiten bestehen in der Neigung der Schmelzen 

 zu Unterkühlung und ihrer geringen Wärmeleitungsfähigkeit. 



Die optMcne Untersuchung bestätigt zunächst die von Nacken 

 (Centralbl. f. Min. etc. 1908. p. 38) gemachte Beobachtung, daß Kryolith 

 oberhalb 565° regulär ist. Aus Schmelzfluß kristallisierender Kryolith 

 bildet reguläre, jedoch schwach doppelbrechende Wachstumsformen mit den 

 sonstigen Eigenschaften des natürlichen Kryoliths. Mischkristalle mit 

 8.3% Tonerde erscheinen noch homogen, bilden ebenfalls reguläre Misch- 

 kristalle mit einer nur sehr schwachen Doppelbrechung. Bei einem Gehalt 

 von 20 Mol.-Proz. A1 2 3 sind die Schmelzen nicht mehr völlig homogen 

 und die ausgeschiedenen Kristalle zeigen keine Doppelbrechung mehr. Ein 

 Schliff mit 20,3 Mol.-Proz. Aluminiumoxyd zeigt ebenfalls primär aus- 

 geschiedene isotrope Mischkristalle, daneben aber schon weit deutlicher 

 den eutektischartigen Bestandteil. Nähert sich die Zusammensetzung der 

 des Eutektikums, so treten neben den Mischkristallen Nadeln von Korund 

 auf. Der dem Eutektikum mit 33,3 % Aluminiumoxyd gerade entsprechende 

 Schliff zeigt eine sehr wenig ausgeprägte isotrope Grundmasse und darin 

 bis 1 mm lange Nadeln von Korund. 



